140 



Zufügimg von essigsaurem Baryum in essigsaure Salze übergeführt 

 worden waren, leitete man, ohne zu erwärmen und ohne das ge- 

 fällte Baryumsulfat abzufiltriren, in die noch mit etwas Essigsäure 

 versetzte Flüssigkeit Schwefelwasserstoff. Es resultirte ein Nieder- 

 schlag von Schwefelzink und schwefelsaurem Baryt, aus dem nach 

 dem Abfiltriren und Auswaschen das Zink durch verdünnte Salz- 

 säure ausgezogen wurde. Dasselbe wurde schliesslich als Carbonat 

 gefällt und als Oxyd gewogen. Aus der vom Schwefelzink ab- 

 filtrirten Flüssigkeit wurden, nach Ausfällung des Barytes und 

 Oxydation des Eisens durch Salpetersäure, Eisen und Thonerde 

 als Oxydhydrate gefällt und als Oxyde gewogen. Die Trennung 

 beider geschah in bekannter Weise durch Schwefelammonium in 

 weinsäurehaltiger Lösung. 



Auf diesem Wege wurde gefunden: 



Freiberg Bensberg Die Formel ZnOAl 2 3 verlangt: 

 ZnO 42.60 43.74 44.07 

 FeO 1.12 0.73 — 

 A1 2 3 55.61 55.43 55.93 



99.33 99.90 100.00. 



Die in Rede stehenden krystallinen Körner und 

 Krystalle sind daher ein Zink- Thonerde-Spinell, 

 in welchem ein kleiner Theil des Zinkes durch 

 Eisen oxydul vertreten ist. 



Dieser Zinkspinell schmilzt nicht v. d. L. und wird beim Glühen 

 mit Soda theil weise, beim Schmelzen mit pyroschwefelsaurem 

 Alkali aber vollständig zersetzt. Säuren greifen ihn nicht an; nur 

 kochende concentrirte Schwefelsäure wandelt ihn allmälieh in 

 Sulfate um. 



Zum Beschlüsse dieser Mittheilungen über den Spinell müssen 

 hier noch einige Thatsachen besprochen werden, die Fingerzeige 

 über seine Bildungsweise geben. 



Wie schon gelegentlich bemerkt wurde, leisten die Quarz- 

 körnchen des Thones und die Chamottebröckchen, welche zu den 

 Bestandtheilen der ursprünglichen Muffelmasse gehören, den um- 

 wandelnden Einflüssen des Zinkofens so grossen Widerstand, dass 

 einige von ihnen oder alle selbst noch in den sehr tiefblau ge- 

 wordenen Partieen der Muffeln angetroffen werden. Die Erschei- 



